272 SUR LE FROTTEMENT INTERIEUR 



1 00°. Elle diminue ensuite, mais déjà à — 80°, malgré 

 le décrément qui continue à décroître, elle devient de 

 nouveau plus grande. A — 196° elle était plus petite 

 ou plus grande qu'à — 80°, selon les cas. 



La règle de M. Voigt d'après laquelle l'influence de 

 l'amplitude est d'autant plus grande que le décrément 

 l'est aussi, ne semble pas à première vue tout à fait 

 fait vérifiée. On voit que pour chaque température on 

 a une influence particulière de l'amplitude. 



Nous n'avons pas étudié V influence de V amplitude 

 en fonction du temps et de la température. Mais il ne 

 serait pas impossible de trouver quelque chose d'ana- 

 logue à ce qu'a trouvé M. Guillaume pour les fils de 

 l'acier au nickel et pour le verre. Les quelques essais 

 faits dans ce sens ont été effectués à la température de 

 — 196° pendant deux ou trois jours consécutifs. Nous 

 avons constaté qu'à cette température, un temps aussi 

 court ne suffisait pas à déceler un changement dans 

 la valeur du décrément et de l'influence de l'ampli- 

 tude 1 . 



Aryen t. 



Nous avons expérimenté sur plusieurs fils d'argent 

 de dimensions différentes, mais nous ne citerons ici 

 que les expériences sur deux fils de 0,6 mm. de dia- 

 mètre. La préparation des fils a déjà été exposée. 



1 Ce fait serait à l'appui d'une théorie physico-chimique du 

 frottement intérieur dont les variations seraient dues à des équi- 

 libres physico-chimiques fonction de la température et de la 

 pression. Aux basses températures, les vitesses de réaction étant 

 considérablement ralenties, les variations de ces équilibres seraient 

 très lentes. 



